W. Eitel. 
182 
Es bestätigt diese Beobachtung also aufs beste die Angabe von 
R. Nacken, dal i die Entmischungskurve auf der Seite des reinen 
Chlornatriums ganz steil gegen die Konzentrationsachse im Zu- 
standsdiagramm abfallen muß. Theoretische Gründe, nämlich daß 
Na CI keine polymorphe Umwandlungserscheinung zeigt, sprechen 
dafür, daß diese Kurve sogar bis zum absoluten Nullpunkte hin 
an die vertikale Temperaturachse tangierend verläuft, so daß also 
dx/ T 
cc 
wird. Es könnte auch 
sein , daß eine Grenz- 
konzentration hei ca. 1- — 2 % KCl-Gehalt vorhanden ist, bis zu 
der allein eine Entmischung möglich wäre. Der letztere Fall hätte 
dann eine große Ähnlichkeit mit denjenigen Erscheinungen, welche 
G. Tammanx in einer hochinteressanten Mitteilung 1 über Ent- 
mischungsreaktionen durch einseitige polymorphe Umwandlungen 
in binären Systemen beschrieben hat. 
Demgegenüber ist ein Präparat mit 1.56%NaCl und 98,44% KCl 
noch sehr deutlich verschieden; es zeigt das geschmolzene und dann 
langsam abgekühlte Gemenge zwar sehr klare, nicht opaleszierende 
Kristalle, aber diese enthalten in der Nähe von eingeschlossenen 
Luftblasen doch immer noch recht deutliche Nebel, wie besonders 
in der sehr lange belichteten Aufnahme (Fig. 18) hervortritt. 
Spannungsdoppelbrechung ist in den Kristallen auch mit Hilfe der 
empfindlichen .Interferenzfarbe nicht mehr zu erkennen. Eine zwei- 
tägige Exposition auf 200° entwickelt nun in diesen Kristallen 
deutlich ausgeprägte, wenn auch wenig dichte Nebelschwaden, welche 
wiederum im polarisierten Lichte mit Hilfe des Gipsblättchens vom 
Hot I. Ordnung ganz klar herauskamen (Fig. 19). 
Selbst in einem Präparat mit nur 0,78 % Na CI und 99,22 % KCl 
zeigen sich noch spontan während langsamer Abkühlung gebildete 
Nebel, die auf eine begreiflicherweise nur schwache Entmischungs- 
reaktion schließen lassen (Fig. 20). Spannungsdoppelbrechung ist 
nicht mehr zu erkennen. Sehr reizvoll ist es, zu beobachten, wie 
zwischen eingeschlossenen Luftblasenzügen in den Kristallen die 
Nebel im polarisierten Lichte bei Einschaltung des Gipsblätt.chens 
vom Rot I. Ordnung in rotem Lichte hervortreten. Eine thermische 
Exposition auf 100°* verändert dieses Bild indessen nicht mehr, 
auch nicht bei sehr langer Dauer. 
Verdünnt man nun das Kochsalzdispersoid in den Sylvin- 
kristallen nochmals auf das Doppelte, so daß nur noch 0,39% Na CI 
auf 99,61 % KCl kommen, so sind doch immer noch spurenhafte 
Entmischungen zu bemerken, besonders dann, wenn man einen 
Dünnschliff nach der früher 2 geschilderten zweiten Methode ultra- 
mikroskopisch untersucht. Man macht alsdann die interessante 
1 Zeitschr. f. anorg. u. allg. Ch. 91 1915. p. 263—276. 
3 Dies, t'entralbl. 1919. No. 5/6. 
